IMOBILISASI KULIT LENGKENG ( Euphoria longan lour ) TERHADAP PENYERAPAN ION LOGAM KADMIUM
Cillia Marfania, Desy Kurniawati* Bahrizal Program Studi Kimia, FMIPAUniversitas Negeri Padang, Padang, Sumatra Barat e-mail: *desy.chem@gmail.com, desykurniawati@fmipa.unp.ac.id
Diterima: 01 Juni 2019 / Disetujui: 16 Juli 2019 / Dipublikasi online: 19 Juli 2019 DOI: https://doi.org/10.22437/chp.v4i1.6915

## ABSTRACT
The use of longan skin biosorbents has been shown to reduce environmental pollution caused by heavy metals. Because it has an active site and its facial pores can support the absorption process, it is inexpensive and environmentally friendly. However, the ability of longan skin in absorption has several limitations such as particles that are lightweight, easily damaged and of low specific gravity. To overcome this, various methods have been carried out, one of which is the immobilization of sodium silica. The biosorption method used was the bath method. The results of this study, optimum absorption of Cd metal ions occurred at a concentration of 250 ppm, with a contact time of 120 minutes and a speed of 250 rpm.
Keywords: Imobilisasi, Biosorpsi, Cadmium.

## ABSTRAK
Penggunaan biosorben kulit lengkeng telah terbukti bisa mengurangi pencemaran lingkungan yang  diakibatkan  oleh  logam  berat.  Karena  memiliki  situs  aktif  serta  pori-pori dipermukaanya dapat mendukung proses penyerapan, biaya murah dan ramah lingkungan. Namun,  kemampuan  kulit  lengkeng  dalam  penyerapan  memiliki  beberapa  keterbatasan seperti partikel yang ringan, mudah rusak dan berat jenisnya rendah. Untuk mengatasi hal tersebut  dilakukan  berbagai  cara,  salah  satunya  dengan  imobilisasi  natrium  silika.  Metode biosorpsi yang digunakan adalah metoda bath. Hasil penelitian ini, penyerapan optimum ion logam  Cd  terjadi  pada  kosentrasi  250  ppm,  dengan  waktu  kontak  selama  120  menit  dan kecepatan 250 rpm.
Kata kunci: Immobilization, Biosorption, Kadmium.

## 1. PENDAHULUAN
Kegiatan industri menghasilkan limbah dalam cukup besar, dan sebagian limbahnya mengadung  logam  berat.  Meskipun  sudah  banyak  pengendalian  limbah  berbahaya, pencemaran  limbah  logam  masih  saja  banyak  ditemukan.  pembuangan  logam  ini menyebabkan  akumulasi  ion  logam  meningkat  di  lingkungan,  yang  dapat  mencemari lingkungan dan merusak sistem kesehatan (RoyChowdhury et al., 2017).
Logam  berat  yang  banyak  ditemukan  sebagai  limbah  industri  adalah  logam kadmium.  Limbah  logam  kadmium  merupakan  limbah  logam  berat  berbahaya  yang disebabkan  oleh  berbagai  kegiatan  seperti  penambangan  logam,  cat  minyak,  pelapisan baterai, pestisida dan kegiatan industri lainya. Kadmium merupakan logam yang memiliki sifat  toksik.  Oleh  karena  itu  suatu  teknik  untuk  memisahkan  ion  logam  tersebut  dengan limbahnya sangat dibutuhkan.
Berbagai  metode  telah  banyak  dilakukan  untuk  mengurangi  dan  menghilangkan logam berat dari limbah sebelum dibuang keperaian. Beberapa metoda penghilangan logam
berat  yang  berasal  dari  limbah  cair  yang  dilakukan  seperti,  pertukaran  ion  dan pengendapan  (precipitation)  menggunakan  bahan  kimia.  Metoda  ini  memiliki  kelemahan seperti biaya yang mahal dan lumpur yang beracun (Salem dan Awwad, 2014) Karena hal inilah  peneliti  memilih  material  yang  berbiaya  rendah  dan  dapat  bertindak  sebagai biosorben. Baru-baru ini banyak penelitian menggunakan biosorben dari limbah pertanian karena dapat menyerap ion logam dengan baik dan limbah pertanian merupakan sel mati menyebabkan  biosorpsi  mudah  dikontrol.  Limbah  pertanian  yang  digunakan  dalam biosorpsi  kadmium  adalah  kulit  jeruk,  limbah  dari  pabrik  teh,  serat  sebut  yang dimodifikasi,  limbah  kulit  kentang,  minyak  zaitun  dan  kulit  kacang  mete  (Salem  dan Awwad, 2014)
Penelitian  ini  menggunakan  kulit  lengkeng,  lengkeng  merupakan  salah  satu  buah yang banyak digemari karena memiliki rasa yang enak, aroma yang tajam dan memberikan efek  segar.  Pada  biji  lengkeng  terdapat  beberapa  senyawa  flavonoid  dan  polifenol  dalam jumlah yang besar seperti korilagin, asam galat dan asam elegat (Irsan, 2013). Selain itu, kulit buah mengandung gugus fungsional seperti –CO 2 H, −OH, N–H, C-H, C=O, C=C, yang dapat mebentuk ligan ketika ion logam bertahan di permukaan.
Berdasarkan  penelitian  Jaitrong et  al. (2006)  menyatakan  bahwa  kulit  kelengkeng memiliki berbagai senyawa kimia seperti  asam galat, glikosida  flavon,  dan  hidroksinamat dengan  kandungan  utama  flavon  berupa  kuersetin dan  kaemferol. Fraksi eter, kloroform, dan etil asetat daun dan kelengkeng mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antioksidan, dan toksik terhadap Artemia salina L.
Penelitian-penelitian  mengenai  biosorpsi  menggunakan  kulit  lengkeng  telah dilakukan  oleh  (Kurniawati  et  al.,  2015)  dan  (Kurniawati  et  al.,  2016)  yaitu  dengan kapasitas penyerapan logam Cu pada biji dan kulit berturut turut 3,734 dan 7,513 mg/g serta  pada  logam  Pb  berturut–turut  pada  biji  dan  kulit  kelengkeng  sebesar  3,32  dan  4,1 mg/g.  Pada  penelitian  ini  digunakan  kulit  lengkeng  yang  telah  diimobilisasi  dengan natrium  silika  untuk  meningkatkan  kapasitas  penyerapan  ion  logam  Cd  dalam  larutan yang berguna dalam proses penanggulangan limbah industri sebelum dibuang keperairan. Beberapa  penelitian telah menbuktikan  bahwa imobilsasi  dapat memperkuat ikatan serta dapat meningkatkan penyerapan ion logam. Peneliti tertarik memanfaatkan kulit lengkeng diimobilisasi  terlebih  dahulu  sebagai  biomassa  untuk  penyerapan  logam  Cd.  Hal  ini bertujuan  untuk  mengetahui  kapasitas  penyerapan  ion  logam  oleh  kulit  lengkeng  yang diimobilisasi.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1. Bahan dan Alat
Peralatan  yang  dibutuhkan  adalah  erlemeyer,  botol  semprot,  lumpang  alu,  ayakan (BS410),  neraca  analitik  (ABS  220-4),  pH  meter  (HI2211),  magnetic  stirer  (MR  Hei Standard), shaker (model: VRN-480), peralatan yang digunakan untuk karakterisasi adalah
SSA dan FTIR. Bahan yang digunakan H 2 SO 4 5%, Natrium Silikat , NaOH 0,1 M, HNO 3 0,1 M, larutan standar ion Cd (II) dan BaCl 2.

## 2.2. Preparasi Sampel Dan Pembuatan Biomassa Kulit Kelengkeng
Kulit kelengkeng dihancurkan dengan mengunakan mesin penggiling dan dihaluskan dengan lumpang alu, kemudian diayak sampai ukuran hasil ayakan mencapai 150 µm.

## 2.3. Pembuatan Biosorben Terimobilisasi Natrium Silika
Sebanyak 75 ml asam sulfat 5% dicampurkan dengan larutan Natrium Silikat sampai diperoleh  pH  2.0.  Kemudian  ditambahkan  5  g  kulit  lengkeng  ke  dalam  campuran  lalu homogenkan. Kemudian ditambahkan larutan natrium silikat sehingga pH larutan menjadi 7.0.  Polimer  yang  terbentuk  dicuci  dengan  air  sampai  saat  ditambahkan  larutan  BaCl 2 tidak  membentuk  endapan  putih.  Polimer  gel  yang  telah  terimobilisasi  dengan  kulit lengkeng dikeringkan pada suhu 60 0 C, selanjutnya digerus diperoleh satu ukuran partikel.

## 2.4. Pengaruh Konsentrasi
Kulit lengkeng terimobilisasi natrium silika ditimbang sebanyak 0,2 g dan dimasukan kedalam elemeyer. Selanjutnya  ditambahkan  dengan larutan Kadmium dengan variasi  50 ppm,  100  ppm,  150  ppm,  200  ppm,  250  ppm  dan  300  ppm  pada  pH  5.  Kemudian homogenkan  selama  60  menit  dengan  kecepatan  150  rpm.  Uji  filtrat  dengan Spektrofotometer Serapan Atom.

## 2.5. Waktu Kontak
Kulit  lengkeng  terimobilisasi  natrium  silika  sebanyak  0,2  g  dikontakkan  dengan larutan ion logam Cd dengan konsentrasi 250 ppm pada pH 5 dengan variasi waktu kontak selama 30, 60, 90, 120, dan 150 menit dengan kecepatan 150 rpm. Kemudian filtrat di uji menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom.

## 2.6. Kecepatan Pengadukan
Sebanyak  0,2  g  kulit  lengkeng  terimobilasasi  natrium  silika  dikontakan  25  mL larutan  ion  logam  Kadmium  (II)  250  ppm  disertai  dengan  pengadukan  selama  120  menit dengan variasi kecepatan pengadukan 100, 150, 200, dan 250 rpm. Kemudian filtrat di uji menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom.

## 2.7. Analisis dengan FT-IR
Analisis fourier  transform  infrared (FTIR)  dilakukan  pada  biosorben  kulit  lengkeng terimobilisasi  kulit  lengkeng  sebelum  dan  sesudah  penyerapan.  Spektra  terbaca  pada daerah bilangan gelombang 400-4000 cm -1 pada suhu ruangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaruh Konsentrasi Larutan Awal Logam terhadap Biosorpsi Ion Logam Cd
Variasi  konsentrasi  pada  biosorpsi  logam  Cd  menggunakan  kulit  lengkeng terimobilisasi  natrium  silika  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  kapasitas biosorpsi  dari  kulit  lengkeng  terimobilisasi  natrium  silika  yang  didapat  dari  isoterm biosorpsinya. Larutan ion logam divariasikan pada konsentrasi 50, 100, 150, 200, 250, dan 300 ppm. Selanjutnya, kadar ion logam Cd diuji dengan SSA. Kadar ion logam yang terbaca merupakan  kadar  ion  logam  yang  tidak  terserap  oleh  biosorben.  Hasil  serapan  ion  logam Cd dengan variasi konsentrasi  tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 Biosorpsi  ion  logam  Cd  oleh  biosorben  kulit  lengkeng  terimobilisasi …………  .. Natruim Silika dengan variasi konsentrasi
Gambar  1  menujukkan    jumlah  ion  Cd  yang  terserap  oleh  biosorben  kulit  lengkeng terimobilisasi  natrium  silika  dipengaruhi  oleh  variasi  konsentrasi  larutan  ion  logam  Cd yang  digunakan.  Semakin  besar  konsentrasi  larutan  yang  diinteraksikan  dengan  jumlah biosorben  yang  tetap  maka  semakin  besar  pula  jumlah  ion  Cd  yang  terserap  oleh biomassa.  Sesuai  dengan  teori  langmuir  yang  menyatakan  bahwa  pada  permukaan penyerap dalam hal ini biomassa memiliki sejumlah situs aktif yang sebanding dengan luas permukaan penyerap. Sehingga selama situs aktif belum jenuh atau berada pada keadaan setimbang, maka kenaikan konsentrasi ion logam akan menambah penyerapan jumlah ion logam.
Pada  konsentrasi  50  ppm  sampai  250  ppm  jumlah  ion  Cd  terserap  meningkat  dari 5,4  mg/g  sampai  18,16  mg/g  dan  pada  konsentrasi    300  ppm  biosorben  mulai  jenuh sehingga penyerapan sedikit menurun. Pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Anovela (2018)  juga  melaporkan  bahwa  konsentrasi    naik  hingga  250  ppm  dan  mulai  menurun pada  konsentrasi    300  ppm  dengan  menggunakan  kulit  lengkeng  sebagai  biosorben. Selanjutnya  data  variasi  konsentrasi    larutan  ion  logam  Cd  digunakan  untuk  isoterm biosorpsi. Isoterm ini dapat memperkirakan ikatan yang terjadi antara biosorben dengaan ion logam.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 50 100 150 200 250 300 350 q e ( mg /g)
Konsentrasi Awal (ppm)
(a) (b)
Gambar 2 (a)  kurva  linearalitas  isoterm  langmuir  penyerapan  logam  Kadmium  oleh  kulit lengkeng  terimobilisasi  dan  (b)  kurva  linearalitas  isoterm  freundlich  untuk penyerapan ion logam Kadmium oleh kulit lengkeng terimobilisasi.
Gambar  2a  menujukkan  kurva  linearalitas  isoterm  langmuir  penyerapan  logam kadmium. Isoterm langmuir menjelaskan bahwa permukaan biomassa terdapat situs aktif dalam  jumlah  tertentu  yang  sebanding  dengan  luas  permukaan  biomassa.  Pada  setiap situs  aktif  hanya  hanya  satu  molekul  logam  yang  dapat  terserap  sehingga  dengan memperbesar  konsentrasi    larutan  ion  logam  yang  berinteraksi  dengan  biosorben  yang massanya  sama  akan  diperoleh  serapan  ion  logam  yang  meningkat  secara  linear  sampai konsentrasi  tertentu yang telah dalam keadaan jenuh.
Dengan  menggunakan  persamaa  generasi  linear  y  =  bx  +  a  ,  maka  diperoleh  suatu koefesien  korelasi  (R 2 ),  kapasitas  serapan  maksimum  (q m ).  Dari  hasil  penyerapan  logam Cd 2+ oleh  kulit  lengkeng  terimobilisasi  natrium  silika  dengan  menggunakan  persamaan isoterm  langmuir  maka  diperoleh  persamaan  regeresi  linear  y  =  0,0374x  –  3,428  dengan nilai  R 2 =  0,987.  Selanjutnya  nilai  serapan  maksimum  (q m )  didapat  dari  persamaan langmuir yaitu sebesar 26,73 mg/g.
Dari  hasil  penyerapan  logam  Cd 2+ oleh  kulit  lengkeng  terimobilisasi  natrium  silika dengan  menggunakan  persamaan  isoterm  freundlich  maka  diperoleh  persamaan  regeresi linear  y  =  4,4337x  –  4,8044  dengan  nilai  R 2 =  0,9352.  Dari  sisi  linearitas  data  tersebut menunjukan  bahwa  proses  penyerapan  tersebut  lebih  mengarah  pada  isoterm  langmuir, karena nilai linearitasnya lebih mendekati satu dari pada freundlich. Jadi dapat diketahui bahwa proses penyerapan tersebut terjadi ada situs aktif secara ikatan kimia.

## 3.2. Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Biosorpsi Ion Logam Cd
Perlakuan  pengaruh  waktu  kontak  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  waktu optimum  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  kapasitas  penyerapan  maksimum  (keadaan setimbang)  kadmium  oleh  kulit  lengkeng  terimobilisasi  natrium  silika.  Pengaruh  waktu kontak dilakukan pada variasi 30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Dapat dilihat pada gambar 4.  Hasil  dari  pengaruh  waktu  kontak  terhadap  kapasitas  penyerapan  kulit  lengkeng terimobilisasi natrium silika.
y = 0.0374x - 3.428 R² = 0.987 -2 0 2 4 6 8 0 100 200 300 Ce/Q e Ce y = 4.4337x - 4.8044 R² = 0.9352 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 L o g q e Log Ce
(a)
(b)
Gambar 3 (a) Pengaruh waktu kontak pengadukan terhadap penyerapan ion logam Cd 2+ dan (b) Pengaruh kecepatan pengadukan terhadap kapasitas penyerapan ion logam Cd 2+ .
Pada  Gambar  3a  dapat  lihat  bahwa  pada  waktu  kontak  selama  30  menit  pertama terjadi  penyerapan  yang  cukup  tinggi,  yaitu  19,5125  mg/g.  sesuai  dengan  teori  bahwa proses biosorpsi yang terjadi tidak bergantung pada proses metabolisme atau penyerapan ion logam yang hanya dapat terjadi pada permukaan dinding sel akan berjalan relatif cepat karena  tidak  melibatkan  proses  penimbunan  ion  logam  pada  biomassa.  Penyerapan  ion logam Cd 2+ relatif konstan, bentuk kurva yang hampir datar memberikan penjelasan bahwa situs  aktif  pada  permukaan  biomassa  kulit  lengkeng  terimobilisasi  natrium  silika  telah lewat  jenuh  bersamaan  ion  logam  atau  sistem  telah  mencapai  keadaan  setimbang. Akibatnya  penambahan  waktu  kontak  tidak  akan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap penyerapan ion logam Cd 2+ .

## 3.3. Pengaruh Kecepatan Pengadukan Terhadap Biosorpsi Ion Logam Cd
Kecepatan  pengadukan  berpengaruh  terhadap  penyerapan  logam  Cd  oleh  biosorben kulit  lengekeng  terimobilisasi  natrium  silika.  Kecepatan  pengadukan  ini  dilakukan bertujuan  untuk  melihat  berapa  kecepatan  pengadukan  optimal  penyerapan  dapat mengikat  ion  Cd 2+ secara  maksimal.  Variasi  kecepatan  pengadukan  dilakukan  mulai  dari 100, 150, 200, dan 250 rpm. Dapat dilihat dari Gambar 3b hasil dari pengaruh kecepatan pengadukan terhadap penyerapan ion logam Cd 2+ .
Umumnya  biomassa  memiliki  waktu  retensi  (waktu  yang  diperlukan  untuk mengadsorpsi  ion  logam  hingga  jenuh)  yang  berbeda-beda.  Biomassa  dapat  mengikat  ion logam  dalam  rentang  waktu  yang  spesifik,  dimana  proses  adsorbsi  terjadi  selama permukaan belum mencapai titik jenuh. Tiap jenis biomassa memiliki kemampuan untuk mengikat  ion  logam  hingga  mencapai  maksimum.  Namun  setelah  batas  maksimum  telah dilewati  dan  permukaan  biomassa  menjadi  terlalu  jenuh  untuk  mengadsorbsi  ion  logam, maka biomassa dinyatakan telah melampaui batas kinerja. Pada Gambar 3b dapat dilihat bahwa kinerja biomassa untuk melakukan penyerapan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya  kecepatan  pengadukan  sampai  di  dapatkan  kecapatan  optimum  yaitu  250 rpm.
0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 Ion Cd t er adso rp si (mg /g) Waktu Kontak (Menit) 0 5 10 15 20 25 0 100 200 300 Ion Cd t er adso rp si (mg/g) Kecepatan Pengadukan (rpm)

## 3.4. Karakterisasi Biomassa Kulit Lengkeng dengan FTIR
Karakterisasi  kulit  lengkeng  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan FTIR.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi  gugus-gugus  fungsional  yang terdapat dalam biomassa kulit lengkeng.
Gambar  4 Spektra  FTIR  kulit  lengkeng  terimobilisasi  natrium  silika,  (a)  sebelum  dan  (b) sesudah menyerap ion logam Cd +
Spektra FTIR dari biomassa kulit lengkeng terimobilisasi natrium silika sebelum dan sesudah reaksi dengan ion logam Cd disajikan pada Gambar 4. Spektrum (a) menunjukan spektrum  FTIR  kulit  lengkeng  terimobilisasi  natrium  silika  sebelum  menyerap  ion  logam Cd.  Sedangkan  spektrum  (b)  menunjukan  spektrum  FTIR  kulit  lengkeng  yang terimobilisasi  natrium  silika  setelah  menyerap  ion  logam  Cd.  Terlihat  dari  gambar  6.  (a) bilangan  gelombang  3355,52  cm -1 merupakan  vibrasi  ulur  –OH  dan  Si-OH,  bilangan gelombang 1637,09 cm -1 merupakan vibrasi dari C=O dan bilangan gelombang 1063,91 cm - 1 diidentifikasi sebagai vibrasi ulur asimetri Si-O-Si. Vibrasi ulur Si-O terjadi pada bilangan gelombang 789,06 cm -1 .
Interpretasi  spektrum  FTIR  biomassa  kulit  lengkeng  terimobilisasi  natrium  silika setelah  diinteraksikan  dengan  ion  logam  Cd  terlihat  puncak  dengan  bilangan  gelombang 3360,24  cm -1 merupakan  vibrasi  ulur  –OH  dan  Si-OH.  Kemudian  serapan  kuat  pada bilangan  gelombang  1636,42  cm -1 menandakan  adanya  gugus  C=O,  bilangan  gelombang 1062,27  cm -1 diidentifikasi  sebagai  vibrasi  ulur  Si-O-Si.  Sedangkan  bilangan  gelombang 793 cm -1 menunjukan adanya vibrasi ulur Si-O.
Berdasarkan spektrum FTIR kulit lengkeng terimobilisasi natrium silika sebelum dan sesudah interaksi dengan ion logam Cd, maka didapatkan pergeseran bilangan gelombang yang disajikan pada Tabel 1. Gugus-gugus yang mengalami pergeseran bilangan gelombang
T ransmit ansi (a.u ) Bilangan Gelombang  (cm -1 )
diasumsikan  sebagai  gugus  yang  berperan  dalam  proses  penyerapan  ion  logam  Cd  oleh biomassa kulit lengkeng terimobilisasi natrium silika.
Tabel 1 Pergeseran bilangan gelombang kulit lengkeng yang terimobilisasi pada natrium silika sebelum dan setelah interaksi dengan Cd.
Bilangan gelombang (cm
-1 ) Pergeseran (cm -1 ) Keterangan sebelum interaksi dengan ion logam Cd setelah interaksi dengan ion logam Cd 3355,52 3360,24 4,72 vibrasi ulur O-H dari SiOH 1637,09 1636,42 0,67 vibrasi ulur C=O 1063,91 1062,27 1,64 vibrasi ulur asimetri Si-O-Si

## 4. KESIMPULAN
Kulit lengkeng terimobilisasi  natrium silika dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kestabilan  serta  peyerapan  pada  ion  logam  Cd  dengan  kondisi  optimum    pada  pH  5, konsentrasi 250 ppm dengan kecepatan pengadukan  250 rpm selama 120 menit.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anovela,  N.  2018.  Optimasi  Penyerapan  Ion  Logam  Cd 2+ menggunakan  Kulit  Lengkeng (Euphoria  Longan  Lour)  dengan  Metoda  Batch. Skripsi, Universitas  Negeri  Padang, Padang, Indonesia.
Boyaci,  E.,  Ero ǧ lu,  A.  E.,  dan  Shahwan,  T.  2010.  Sorption  of  As  (V)  from  waters  using chitosan  and  chitosan-immobilized  sodium  silicate  prior  to  atomic  spectrometric determination. Talanta , 80(3): 1452–1460. Irsan, Manggau, M.A., Pakki, E., dan Usmar. 2013. Uji Iritasi Krim Antioksidan Ekstrak Biji Lengkeng ( Euphoria ongana Stend ) pada Kulit Kelinci ( Oryctolagus cuniculus ). Majalah Farmasi dan Farmakologi, 17(2): 55-60.
Jaitrong,  S.,  Rattanapanone,  N.  and  Manthey,  J.A.,  2006,  December.  Analysis  of  the phenolic compounds in longan (Dimocarpus longan Lour.) peel. Dalam Proceedings of the Florida State Horticultural Society (Vol. 119, pp. 371-375). Kurniawati,  Desi,  Intan  Lestari,  Sy,  S  Hermiwati,  Z  Chaidir,  E  Munaf,  and  et  al.  2015. Biosorption  of  Pb  (II)  From  Aqueous  Solutions  using  column  method  by  lengkeng (Euphoria  longan  lour)  seed  and  shell. Journal  of  Chemical  and  Pharmaceutical Research . 7: 872-877 .
Kurniawati, Desy, et al. 2016. Removal of Cu (II) from aqueous solutions using  shell and seed of kelengkengfruits (Euphoria longan Lour). Der Pharma Chemica. 8(14): 149-154. RoyChowdhury, A., Datta, R. and Sarkar, D., 2018. Heavy metal pollution and remediation. Dalam Green Chemistry (pp. 359-373). Elsevier.
Salem, N. M., dan Awwad, A. M. 2014. Biosorption of Ni (II) from electroplating wastewater by modified (Eriobotrya japonica) loquat bark. Journal of Saudi Chemical Society , 18(5): 379–386.